natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Before proceeding with any analysis, all the fibres present in the mixture must be identified. 
Alle fibrer som finnes i blandingen, skal identifiseres før analysen foretas.
In some chemical methods, the insoluble component of a mixture may be partially dissolved in the reagent used to dissolve the soluble component(s). 
Ved visse kjemiske metoder kan den uløselige bestanddelen i en blanding delvis oppløses av reagensen som brukes til å oppløse den eller de løselige bestanddelene.
Wherever possible, reagents have been chosen that have little or no effect on the insoluble fibres. 
Når det er mulig, er de reagenser blitt valgt som bare har liten eller ingen innvirkning på de uløselige fibrene.
If a loss in mass is known to occur during the analysis, the result shall be corrected; correction factors are given for this purpose. 
Dersom det må påregnes vekttap i forbindelse med analysen, skal resultatene korrigeres. For dette formål er det oppgitt korreksjonsfaktorer.
These correction factors apply only to undergraded fibres and different correction factors may be necessary if the fibres have been degraded before or during processing. 
Disse faktorene skal bare brukes på normale fibrer, og andre korreksjonsfaktorer kan vise seg nødvendige dersom fibrene er blitt nedbrutt før eller under behandlingen.
If the fourth variant, in which a textile fibre is subjected to the successive action of two different solvents, must be used, correction factors must be applied for possible losses in mass undergone by the fibre in the two treatments. 
Dersom den fjerde varianten med en tekstilfiber som utsettes for to etterfølgende løsemidler, må anvendes, må det anvendes korreksjonsfaktorer for fiberens mulige vekttap ved de to behandlingene.
At least two determinations shall be made, both in the case of manual separation and in the case of chemical separation. 
Det skal foretas minst to analyser, både når det gjelder manuell og kjemisk separeringsmetode.
General information on methods for the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures 
Generelle opplysninger om kvantitative kjemiske analyser av ternære fiberblandinger
Information common to the methods given for the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures. 
Opplysninger som er felles for de metoder som skal brukes ved kvantitativ kjemisk analyse av ternære fiberblandinger.
The field of application of each method for analysing binary fibre mixtures specifies to which fibres the method is applicable (see Chapter 2 relating to methods for quantitative analysis of certain binary textile fibre mixtures). 
Bruksområdet for hver metode for analyse av binære fiberblandinger, angir hvilke fibrer denne metoden skal brukes på (se kapittel 2 om metodene for kvantitativ analyse av visse binære tekstilfiberblandinger).
After the identification of the components of a mixture, the non-fibrous material is removed by suitable pre-treatment and then one or more of the four variants of the process of selective solution described in the introduction is applied. 
Etter at bestanddelene i en blanding er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige bestanddelene med en egnet forbehandling, deretter anvendes en eller flere av de fire variantene av framgangsmåten med selektiv løselighet beskrevet i innledningen.
Except where this presents technical difficulties, it is preferable to dissolve the major fibre component so as to obtain the minor fibre component as final residue. 
Med mindre det oppstår tekniske vanskeligheter, bør den fiberen det er mest av oppløses for å få den fiberen det er minst av som rest.
I.3.2. Reagents 
I.3.2. Reagenser
Use a liquor: laboratory test sample ratio of 100:1. Remove the excess water from the laboratory test sample by squeezing, suction or centrifuging and then allow the laboratory test sample to become air-dry 
Forholdstallet mellom væske og prøve skal være 100:1. Vannoverskuddet fjernes ved trykking, suging eller sentrifugering, og deretter lufttørkes prøven.
In the case of elastolefin or fibre mixtures containing elastolefin and other fibres (wool, animal hair, silk, cotton, flax (or linen), true hemp, jute, abaca, alfa, coir, broom, ramie, sisal, cupro, modal, protein, viscose, acrylic, polyamide or nylon, polyester, elastomultiester) the procedure just described shall be slightly modified, in fact light petroleum ether shall be replaced by acetone. 
Når det gjelder elastolefin eller fiberblandinger som inneholder elastolefin og andre fibrer (ull, dyrehår, silke, bomull, lin, ekte hamp, jute, manilla, alfa, kokos, gyvel, rami, sisal, kupro, modal, protein, viskose, akryl, polyamid eller nylon, polyester, elastomultiester), må ovennevnte framgangsmåte endres litt ved at petroleumseter erstattes med aceton.
If the drying period is less than 14 hours, the specimen must be checkweighed to determine whether its mass is constant. 
Dersom tørketiden er mindre enn 14 timer, må det kontrolleres om prøvens vekt er konstant.
The mass may be considered as constant if, after a further drying period of 60 minutes, its variation is less than 0,05 %. 
Vekten kan anses som konstant når vektforskjellen etter ny tørking i 60 minutter er mindre enn 0,05 %.
Where apparatus other than a filter crucible is used, drying operations shall be conducted in the oven so as to determine the dry mass of the fibres without loss. 
Dersom det brukes annet utstyr enn filterdigel, bør tørkingen i ovnen utføres slik at det blir mulig å bestemme fibrenes tørrvekt uten vekttap.
Conduct all cooling operations in the desiccator, placed beside the balance, until the cooling of the weighing bottles is complete, and in any case for not less than 2 hours. 
Alle kjøleprosesser skal foretas i eksikkatoren, som plasseres ved siden av vekten så lenge at veieglassene blir fullstendig avkjølt, og ikke i noe tilfelle i mindre enn 2 timer.
After cooling, complete the weighing of the weighing bottle within 2 minutes of its removal from the desiccator; weigh to an accuracy of 0,0002 g. 
Etter avkjøling veies veieglasset i 2 minutter etter at det er tatt ut av eksikkatoren. Det veies med en nøyaktighet på 0,0002 g
Take from the pre-treated laboratory test sample a test specimen of at least 1 g (in mass). 
Fra det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g.
Cut yarn or cloth into lengths of about 10 mm, dissected as much as possible. 
Garnet eller stoffet skjæres opp i ca. 10 mm lange deler som rives mest mulig i stykker.
Transfer the specimen to the glass vessel specified in the appropriate section of the Union method, reweigh the weighing bottle immediately and obtain the dry mass of the specimen by difference; complete the test as specified in the appropriate section of the applicable method. 
Overfør enkeltprøven til glassbeholderen beskrevet i den relevante delen av unionsmetoden, vei deretter straks veieglasset på nytt og beregn enkeltprøvens tørrvekt ved differanse. Analyseprosessen fullføres i samsvar med anvisningene i den relevante delen av den gjeldende metoden.
Examine the residue microscopically to check that the treatment has in fact completely removed the soluble fibre(s). 
Restfiberen undersøkes i mikroskopet for å kontrollere om behandlingen har fjernet den løselige fiberen fullstendig.
Express the mass of each component as a percentage of the total mass of fibre in the mixture. 
Bestanddelenes vekt uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen.
Calculate the results on the basis of dean dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of loss of non-fibrous matter during pre-treatment and analysis. 
Resultatene beregnes på grunnlag av tørrvekt ved bruk av de nødvendige tillatte toleranser og korreksjonsfaktorer for å utligne tapet av ikke fiberholdige bestanddeler under forbehandlingen og analysen.
I.8.1. Calculation of percentages of mass of clean dry fibres disregarding loss of fibre mass during pre-treatment. 
I.8.1. Beregning av prosentandel av fibrenes rene tørrvekt uten hensyn til fiberens vekttap under forbehandlingen.
I.8.1.1. 
I.8.1.1.
- VARIANT 1 - 
- VARIANT 1 -
Formulae to be applied where a component of the mixture is removed from one specimen and another component from a second specimen: 
Formel som skal anvendes når én bestanddel av blandingen fjernes fra én enkeltprøve og en annen bestanddel fjernes fra en annen enkeltprøve:
d 2 
d 2
r 1 
r 1
P 1 % = [ d 1 d 2 × m 1 + m 2 × ( 1 d 1 ) ] × 100 
P 1 % = [ d 1 d 2 × m 1 + m 2 × ( 1 d 1 ) ] × 100
P 2 % = [ d 3 d 4 × m 2 + m 1 × ( 1 d 3 ) ] × 100 
P 1 % = [ d 1 d 2 × m 1 + m 2 × ( 1 d 1 ) ] × 100
P 3 % = 100 ( P 1 % + P 2 %) 
P 3 % = 100 ( P 1 % + P 2 %)
is the percentage of the first clean dry component (component in the first specimen dissolved in the first reagent), 
er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel i den første prøven oppløst i den første reagensen),
P 2 % 
P 2 %
is the percentage of the second clean dry component (component in the second specimen dissolved in the second reagent), 
er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel i den andre enkeltprøven oppløst i den andre reagensen),
is the percentage of the third clean dry component (component undissolved in both specimens), 
er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel som er uoppløst i begge prøver),
is the dry mass of the first specimen after pre-treatment, 
er den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen,
is the dry mass of the second specimen after pre-treatment, 
er den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen,
is the dry mass of the residue after removal of the first component from the first specimen in the first reagent, 
er restfibrenes tørrvekt etter at den første bestanddelen er fjernet fra den første enkeltprøven i den første reagensen,
is the dry mass of the residue after removal of the second component from the second specimen in the second reagent, 
er restfibrenes tørrvekt etter at den andre bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i den andre reagensen,
is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the second component undissolved in the first specimen ( 1) ; 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til vekttap i den første reagensen for den andre uoppløselige bestanddelen i den første enkeltprøven( 1 )
is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the third component undissolved in the first specimen, 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til vekttap i den første reagensen for den tredje uoppløselige bestanddelen i den første enkeltprøven,
is the correction factor for loss in mass in the second reagent, of the first component undissolved in the second specimen, 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til vekttap i den andre reagensen for den første uoppløselige bestanddelen i den andre enkeltprøven
is the correction factor for loss in mass in the second reagent, of the third component undissolved in the second specimen. 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til vekttap i den andre reagensen for den tredje uoppløselige bestanddelen i den andre enkeltprøven.
The values of d are indicated in Chapter 2 of this Annex relating to the various methods of analysing bionary mixtures. 
Verdiene for «d» er angitt i kapittel 2 i dette vedlegg som omhandler de ulike metodene for analyse av binære blandinger.
I.8.1.2. 
I.8.1.2.
Formulae to be applied where a component (a) is removed from the first test specimen, leaving as residue the other two components (b + c), and two components (a + b) are removed from the second test specimen, leaving as residue the third component (c): 
Formel som skal anvendes når en bestanddel (a) fjernes fra den første enkeltprøven og etterlater som rest de to andre bestanddelene (b + c), og to bestanddeler (a + b) fjernes fra den andre enkeltprøven og etterlater som rest den tredje bestanddelen (c):
d 1 r 1 
d 1 r 1
d 1 
d 1
P 2 % = 100 × m 1 d 2 × P 3 % 
P 2 % = 100 × m 1 d 2 × P 3 %
P 3 % = m 2 × 100 
P 3 % = m 2 × 100
is the percentage of the second clean dry component (component soluble, at the same time as the first component of the second specimen, in the second reagent), 
er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel som ble oppløst i den andre reagensen samtidig med den første bestanddelen i den andre enkeltprøven),
is the dry mass of the residue after removal of the first and second components from the second specimen in the second reagent, 
er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i den andre reagensen,
is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the second component undissolved in the first specimen, 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til vekttap i den første reagensen for den andre uoppløselige bestanddelen i den første enkeltprøven,
I.8.1.3. 
I.8.1.3.
Formulae to be applied where two components (a + b) are removed from a specimen, leaving as residue the third component (c), then two components (b + c) are removed from another specimen, leaving as residue the first component (a): 
Formel som skal anvendes når to bestanddeler (a + b) fjernes fra en enkeltprøve og etterlater som rest den tredje bestanddelen (c), og to bestanddeler (b + c) deretter fjernes fra en annen enkelprøve og etterlater som rest den første bestanddelen (a):
is the percentage of the first clean dry component (component dissolved by the reagent), 
er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen),
is the percentage of the second clean dry component (component dissolved by the reagent), 
er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen),
is the percentage of the third clean dry component (component dissolved in the second specimen by the reagent), 
er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen i den andre enkeltprøven),
is the dry mass of the residue after the removal of the first and second components from the first specimen with the first reagent, 
er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet fra den første enkeltprøven i den første reagensen,
is the dry mass of the residue after the removal of the second and third components from the second specimen with the second reagent, 
er restfibrenes tørrvekt etter at den andre og tredje bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i den andre reagensen,
is the correction factor for loss in mass in the first reagent of the third component undissolved in the first specimen, 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til vekttap i den første reagensen for den tredje uoppløselige bestanddelen i den første enkeltprøven,
is the correction factor for loss in mass in the second reagent of the first component undissolved in the second specimen. 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til vekttap i den andre reagensen for den første uoppløselige bestanddelen i den andre enkeltprøven.
I.8.1.4. 
I.8.1.4.
Formulae to be applied where two components are successively removed from the mixture using the same specimen: 
Formel som skal anvendes når to bestanddeler suksessivt fjernes fra blandingen ved anvendelse av samme enkeltprøve:
P 2 % = m × 100 d 2 × P 3 % 
P 2 % = 100 × m 1 d 2 × P 3 %
P 3 % = m × 100 
P 3 % = m 2 × 100
is the percentage of the first clean dry component (first soluble component), 
er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (første oppløselige bestanddel),
is the percentage of the second clean dry component (second soluble component), 
er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (andre oppløselige bestanddel),
is the percentage of the third clean dry component (insoluble component), 
er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (uoppløselig bestanddel),
is the dry mass of the specimen after pre-treatment, 
er enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen,
is the dry mass of the residue after elimination of the first component by the first reagent, 
er restfibrenes tørrvekt etter at den første bestanddelen er fjernet i den første reagensen,
is the dry mass of the residue after elimination of the first and second component by the first and second reagents, 
er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet i den første og andre reagensen,
is the correction factor for loss in mass of the second component in the first reagent, 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til den andre bestanddelens vekttap i den første reagensen,
is the correction factor for loss in mass of the third component in the first reagent, 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til den tredje bestanddelens vekttap i den første reagensen,
is the correction factor for loss in mass of the third component in the first and second reagents ( 2) . 
er korreksjonsfaktoren som tar hensyn til den tredje bestanddelens vekttap i den første og andre reagensen( 2 ) .
Wherever possible, d 3 should be determined in advance by experimental methods. 
Når det er mulig, bør d 3 fastsettes på forhånd ved hjelp av forsøksmetoder.
I.8.2. Calculation of the percentage of each component with adjustment by agreed allowances and, where appropriate, correction factors for losses in mass during pre-treatment operations: 
I.8.2. Beregning av prosentandelen av hver enkelt bestanddel med justering ved hjelp av tillatte toleranser og eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen
Given: 
Dersom
A = 1 + 100 B = 1 + 100 C = 1 + 100 
A = 1 + 100 B = 1 + 100 C = 1 + 100
then: 
så er
P 1 A 
P 1 A
P 1 A % = P 1 A + P 2 B + P 3 C × 100 
P 1 A % = P 1 A + P 2 B + P 3 C × 100
P 1 A% 
P 1 A%
is the percentage of the first clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment, 
er prosentandelen av den første bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og vekttap under forbehandlingen,
is the percentage of the second clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment, 
er prosentandelen av den andre bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og vekttap under forbehandlingen,
is the percentage of the third clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment, 
er prosentandelen av den tredje bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og vekttap under forbehandlingen,
is the percentage of the first clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1, 
er prosentandelen av den første bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av formlene angitt i I.8.1,
is the percentage of the second clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1, 
er prosentandelen av den andre bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av formlene angitt i I.8.1,
is the percentage of the third clean dry component obtained by one of the formulae given in I.8.1, 
er prosentandelen av den tredje bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av formlene angitt i I.8.1,
is the agreed allowance of the first component, 
er den tillatte toleransen for den første bestanddelen,
is the agreed allowance of the second component, 
er den tillatte toleransen for den andre bestanddelen,
is the agreed allowance of the third component, 
er den tillatte toleransen for den tredje bestanddelen,
is the percentage of loss in mass of the first component during pre-treatment, 
er prosentandelen av den første bestanddelens vekttap under forbehandlingen,
is the percentage of loss in mass of the second component during pre-treatment, 
er prosentandelen av den andre bestanddelens vekttap under forbehandlingen,
is the percentage of loss in mass of the third component during pre-treatment. 
er prosentandelen av den tredje bestanddelens vekttap under forbehandlingen.
Where a special pre-treatment is used the values b 1 , b 2 and b 3 shall be determined, if possible, by submitting each of the pure fibre constituents to the pre-treatment applied in the analysis. 
Dersom det er brukt en særskilt forbehandling, skal verdiene for b 1 , b 2 og b 3 om mulig bestemmes ved at alle rene fiberbestanddeler underkastes den forbehandling som brukes i analysen.
Pure fibres are those free from all non-fibrous material except those which they normally contain (either naturally or because of the manufacturing process), in the state (unbleached, bleached) in which they are found in the material to be analysed. 
Med rene fibrer menes fibrer som er fri for alle ikke-fiberholdige stoffer, med unntak av stoffer de normalt inneholder (av naturlige årsaker eller på grunn av produksjonsprosessen) i den tilstand (ubleket, bleket) de forekommer i varen som skal analyseres.
Where no clean separate constituent fibres used in the manufacture of the material to be analysed are available, average values of b 1 , b 2 and b 3 as obtained from tests performed on clean fibres similar to those in the mixture under examination, must be used. 
Dersom rene og atskilte fiberbestanddeler som har vært brukt til framstilling av varen som skal analyseres, ikke er tilgjengelige, skal det brukes middelverdier for b 1 , b 2 og b 3 slik disse framkommer ved prøvinger utført på rene fibrer av samme type som fibrene i den undersøkte blandingen.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b 1 , b 2 and b 3 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax (or linen) and unbleached hemp where the loss due to pre-treatment is usually accepted as 4 % and in the case of polypropylene as 1 %. 
Brukes den normale forbehandling ved ekstraksjon med petroleumseter og vann, kan det vanligvis ses bort fra korreksjonsfaktorene b 1 , b 2 og b 3 unntatt for ubleket bomull, ubleket lin og ubleket hamp, der det vanligvis forutsettes et vekttap forårsaket av forbehandlingen på 4 % og for polypropylen på 1 %.
In the case of other fibres, losses due to pre-treatment are usually disregarded in calculations. 
Når det gjelder andre fibrer, blir vekttap forårsaket av forbehandlingen normalt ikke tatt i betraktning ved beregningene.
I.8.3. Note: 
I.8.3. Merknad:
Calculation examples are given in Section IV. 
Eksempler på beregning finnes i avsnitt IV.
Method of quantitative analysis by manual separation of ternary fibre mixtures 
Metode for kvantitativ analyse med manuell separering av ternære fiberblandinger
After identification of the textile components, the non-fibrous matter is removed by a suitable pre-treatment and then the fibres are separated by hand, dried and weighed in order to calculate the proportion of each fibre in the mixture. 
Etter at bestanddelene i tekstilet er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige stoffene med en egnet forbehandling, og deretter skilles fibrene manuelt, tørkes og veies slik at andelen av de enkelte fibrene kan beregnes.
II.3.1. Weighing bottles or other apparatus giving identical results. 
II.3.1. Veieglass eller annen apparatur som gir samme resultater.
II.3.4. Analytical balance accurate to 0,0002 g. 
II.3.4. Analysevekt, følsomhet 0,0002 g.
II.3.5. Soxhlet extractor, or other apparatus giving identical results. 
II.3.5. Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat.
PRE-TREATMENT OF LABORATORY TEST SAMPLES 
FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g. For a very fine yarn, the analysis may be made on a minimum length of 30 m, whatever its mass. 
Av det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Dersom det dreier seg om svært fint garn, kan analysen foretas med en minstelengde på 30 m, uansett vekt.
The fibre types so obtained are placed in pre-weighed weighing bottles and dried at 105 ± 3 °C to constant mass, as described in I.7.1 and I.7.2. 
Når fibertypene er skilt på denne måten, plasseres de i et forhåndsveid veieglass og tørkes ved 105 ± 3 °C, til det oppnås en konstant vekt som beskrevet i I.7.1. og I.7.2.